Recovery (metallurgy)
धातु विज्ञान में, पुनर्प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु या मिश्र धातु के विकृत अनाज अपनी क्रिस्टल संरचना में दोषों को हटाकर या पुनर्व्यवस्थित करके अपनी संग्रहीत ऊर्जा को कम कर सकते हैं। ये दोष, मुख्य रूप से विस्थापन, सामग्री के प्लास्टिक विरूपण द्वारा पेश किए जाते हैं और एक सामग्री की उपज शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। चूँकि पुनर्प्राप्ति विस्थापन घनत्व को कम करती है, इस प्रक्रिया के साथ आम तौर पर किसी सामग्री की ताकत में कमी और लचीलापन में एक साथ वृद्धि होती है। नतीजतन, परिस्थितियों के आधार पर पुनर्प्राप्ति को फायदेमंद या हानिकारक माना जा सकता है। पुनर्प्राप्ति पुनः क्रिस्टलीकरण और अनाज के विकास की समान प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिनमें से प्रत्येक एनीलिंग के चरण हैं। पुनर्प्राप्ति पुनः स्फटिकीकरण के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, क्योंकि दोनों संग्रहीत ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन पुनः स्फटिकीकृत अनाज के न्यूक्लिएशन के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त भी माना जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि विस्थापन में कमी के कारण विद्युत चालकता में सुधार होता है। यह दोष-मुक्त चैनल बनाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को एक औसत मुक्त मार्ग मिलता है। परिभाषा भौतिक प्रक्रियाएँ जो पुनर्प्राप्ति, पुनः क्रिस्टलीकरण और अनाज वृद्धि के पदनाम के अंतर्गत आती हैं, उन्हें अक्सर सटीक तरीके से अलग करना मुश्किल होता है। डोहर्टी एट अल। (1998) ने कहाः "लेखकों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि. पुनर्प्राप्ति को विकृत सामग्री में होने वाली सभी एनीलिंग प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक उच्च-कोण अनाज सीमा के प्रवास के बिना होती हैं" इस प्रकार प्रक्रिया को पुनः क्रिस्टलीकरण और अनाज वृद्धि से अलग किया जा सकता है क्योंकि दोनों में उच्च-कोण अनाज सीमाओं की व्यापक गति होती है। यदि विरूपण के दौरान पुनर्प्राप्ति होती है (एक ऐसी स्थिति जो उच्च तापमान प्रसंस्करण में आम है) तो इसे 'गतिशील' के रूप में संदर्भित किया जाता है जबकि प्रसंस्करण के बाद होने वाली पुनर्प्राप्ति को 'स्थिर' कहा जाता है। मुख्य अंतर यह है कि गतिशील पुनर्प्राप्ति के दौरान, संग्रहीत ऊर्जा की शुरुआत जारी रहती है, भले ही यह पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा कम हो जाती है-जिसके परिणामस्वरूप गतिशील संतुलन का एक रूप होता है। प्रक्रिया विकृत संरचना एक भारी रूप से विकृत धातु में बड़ी संख्या में विस्थापन होते हैं जो मुख्य रूप से 'उलझनों' या 'जंगलों' में फंस जाते हैं। कम स्टैकिंग फॉल्ट ऊर्जा वाली धातु में विस्थापन गति अपेक्षाकृत कठिन होती है और इसलिए विरूपण के बाद विस्थापन वितरण काफी हद तक यादृच्छिक होता है। इसके विपरीत, मध्यम से उच्च स्टैकिंग फॉल्ट ऊर्जा वाली धातुएँ, जैसे। एल्यूमीनियम, एक कोशिकीय संरचना बनाता है जहाँ कोशिका की दीवारों में अव्यवस्था के खुरदरे उलझन होते हैं। कोशिकाओं के अंदरूनी हिस्सों में तदनुसार विस्थापन घनत्व कम हो जाता है। विनाश प्रत्येक विस्थापन एक तनाव क्षेत्र से जुड़ा होता है जो सामग्री संग्रहीत ऊर्जा में कुछ छोटी लेकिन सीमित मात्रा में योगदान देता है। जब तापमान बढ़ाया जाता है-आमतौर पर पूर्ण पिघलने बिंदु के एक तिहाई से नीचे-विस्थापन गतिशील हो जाते हैं और ग्लाइड, क्रॉस-स्लिप और चढ़ाई करने में सक्षम होते हैं। यदि विपरीत संकेत के दो विस्थापन मिलते हैं तो वे प्रभावी रूप से रद्द हो जाते हैं और संग्रहीत ऊर्जा में उनके योगदान को हटा दिया जाता है। जब विनाश पूरा हो जाएगा तो केवल एक प्रकार का अतिरिक्त विस्थापन ही रहेगा। पुनर्व्यवस्था विनाश के बाद कोई भी शेष विस्थापन खुद को क्रमबद्ध सरणियों में संरेखित कर सकता है जहां संग्रहीत ऊर्जा में उनका व्यक्तिगत योगदान उनके तनाव क्षेत्रों के अतिव्यापी होने से कम हो जाता है। सबसे सरल मामला समान बर्गर वेक्टर के किनारे के विस्थापन की एक सरणी का है। इस आदर्श मामले को एक एकल क्रिस्टल को मोड़कर बनाया जा सकता है जो एक एकल पर्ची प्रणाली (1949 में काहन द्वारा किया गया मूल प्रयोग) पर विकृत हो जाएगा। किनारे के विस्थापन खुद को झुकाव सीमाओं में पुनर्व्यवस्थित करेंगे, जो एक निम्न-कोण अनाज सीमा का एक सरल उदाहरण है। अनाज सीमा सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि सीमा की गलत दिशा में वृद्धि से सीमा की ऊर्जा में वृद्धि होगी लेकिन प्रति विस्थापन ऊर्जा में कमी आएगी। इस प्रकार, कम, अधिक अत्यधिक गलत दिशा देने वाली सीमाओं का उत्पादन करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है। अत्यधिक विकृत, पॉलीक्रिस्टलाइन पदार्थों की स्थिति स्वाभाविक रूप से अधिक जटिल होती है। विभिन्न बर्गर वेक्टर के कई विस्थापन जटिल 2-डी नेटवर्क बनाने के लिए परस्पर क्रिया कर सकते हैं। उप-संरचना का विकास जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विकृत संरचना अक्सर एक 3-डी सेलुलर संरचना होती है जिसमें दीवारों में विस्थापन उलझनें होती हैं। जैसे-जैसे पुनर्प्राप्ति आगे बढ़ेगी ये कोशिका दीवारें एक वास्तविक उप-अनाज संरचना की ओर संक्रमण से गुजरेंगी। यह बाहरी अव्यवस्थाओं के क्रमिक उन्मूलन और शेष अव्यवस्थाओं को निम्न-कोण अनाज सीमाओं में पुनर्व्यवस्थित करने के माध्यम से होता है। उप-अनाज के निर्माण के बाद उप-अनाज को मोटा किया जाता है जहां औसत आकार बढ़ता है जबकि उप-अनाज की संख्या कम हो जाती है। यह अनाज की सीमा के कुल क्षेत्र को कम करता है और इसलिए सामग्री में संग्रहीत ऊर्जा को कम करता है। उप-अनाज मोटा अनाज के विकास के साथ कई विशेषताओं को साझा करता है। यदि उप-संरचना को त्रिज्या आर और सीमा ऊर्जा γs के गोलाकार उप-अनाज की एक सरणी के लिए अनुमानित किया जा सकता है; संग्रहीत ऊर्जा समान है; और सीमा पर बल समान रूप से वितरित किया जाता है, तो ड्राइविंग दबाव पी इस प्रकार दिया जाता हैः चूंकि γs आसपास के उप-अनाज की सीमा की गलत दिशा पर निर्भर है, इसलिए ड्राइविंग दबाव आम तौर पर मोटे होने के दौरान स्थिर नहीं रहता है। संदर्भ सामग्री विज्ञान धातु विज्ञान